( 47" ) 

 le fer, qui en est solidaire, prît un supplément de tension de o,i6 x 20 X 10', soit de 

 S''?, 2 par millimètre carré. La tension totale du fer atteindrait donc le chiffre élevé de 

 5,5 -+- 3,2 := 8''s, 7 par millimètre carré, au moment où le ciment, rendu à l'état parfait 

 d'équilibre, ne supporterait ni tension, ni pression. Le prisme 02 armé d'un fer de 82™'" 

 de section peut donc supporter une traction totale de 8''s,7 x 82"'""=: 718''? avant que 

 le ciment commence à subir la moindre tension. 



» Oo voit, par cet exemple, que les armatures métalliques prennent, dans 

 les maçonneries immergées, une part des tensions beaucoup plus grande 

 qu'on ne le sup[)osait, faute de tenir compte de la dilatation du ciment. On 

 trouverait saus doute des différences plus grandes encore si, au lieu de 

 ciment âgé de .soixante-trois jours, on considérait du ciment de deux ou 

 trois ans, dont l'allongement serait presque deux fois plus fort. 



» Un calcul identique, fait pour le prisme armé 64, qui, au lieu du ciment pur. 

 était formé de mortier dosé à 6oo''8, fait reconnaître qu'au bout de soixante-trois jours 

 de prise, l'armature en fer supportait une tension moyenne de i''5,2 par millimètre 

 carré et de gS''? pour la section totale de 82™""!, et que le mortier subissait une pression 

 moyenne de 'j^i par centimètre carré et, sans doute, une pression maximum de g''? au 

 milieu du prisme. 



» Les expériences dont il vient d'être rendu compte sont les seules dans 

 lesquelles les allongements aient été mesurés chaque jour; inais j'ai en 

 outre observé, à des intervalles plus éloignés, des prismes ayant une section 

 carrée de 46™" de côté et armés de quatre fds de 4™'", 4 de diamètre. Le 

 rapport des sections du métal et du mortier y était de ^^ tandis qu'il était 

 de ~-z dans la série précédente. Comme on devait s'y attendre, l'allonge- 

 ment des armatures a augmenté quand leur section relative diminuait. 

 Dans le prisme 54, formé de mortier dosé à 6oo'~i^, il a été de o""", 12, tandis 

 qu'il n'était que de o™'-',o6 dans le prisme n° 64 de la première série. 



» Il semblerait que la dilatation, qui met les armatures en tension i)réa- 

 lable, ne peut avoir que des avantages et qu'elle donne au ciment pur la 

 supériorité sur les mortiers plus ou moins riches, pour les maçonneries ar- 

 mées et immergées, parce que sa dilatation est bien plus grande que celle 

 des bétons ou mortiers. En fait, d'importantes réserves à cette déduction 

 sont commandées par les expériences qui viennent d'êlre faites, sur ma 

 demande, au Laboratoire de l'École des Ponts et Chaussées, et dont je me 

 propose de rendre compte dans une prochaine Communication. 



» Prismes conservés à l'air. — Au lieu de se dilater comme dans l'eau, 

 les ciments et mortiers se contractent dans l'air, mais en suivant une loi 

 moins régulière. 



